8^. s ACADÉMIE DES SCIENCES. 



un peu au-dessous, on obtient des ciistaux de sulfate de baryte et de sulfate 

 de stronliaue, pouvant attein(h'e dans le premier corps 2""", 5 suivant l'axe h 

 et i""",") suivant lave r. avec loo*-' d'acide sulfni'ique satuié |)ai' cette 

 sulislance ( ' "). 



linrytine. — Les cristaux produits par évaporation ra])ide ne [)résentent 

 que les formes a"- (102) et c' (011); ils sont généralement allongés suivant 

 l'arête a'- «- et parfois forment des groupements à axes parallèles avec a'- 

 pour face d'associatinn. Mais, quand lévaporalion est plus lente ( - ), la face 

 /«'( 100) apparaît et est plus ou moins développée suivant la rapidité de 

 formation i\u cristal, «*( io{) se montre (huis les cristaux pioduits len- 

 tement. 



Cèlestiiie. — Dans le cas où l'évaporation est rapide, les formes obtcmics 

 sont les mêmes (pie [>our le sulfate de baryte et les cristaux sont aussi légè- 

 rement allongés suivant Taxe horizontal h, mais dans les cristallisations plus 

 lentes /«' apparaît et alors les cristaux se distinguent de ceux de barvtinc 

 par l'égal allongement suivant les axes b et c et par le faible développement 

 des faces a'- \ en ouli'c a' et 0^(122) se produisent (piand la ( ■rislallisali(Ui 

 est lente. 



Anglésilr. — Tj'a[iplication de cette méthode au sulfate de plomb ne 

 donne cjue de tout petits cristaux; ils présentent les mêmes formes que ceux 

 de barvtine et de célesline, à l'exception de a'' et de x. 



Anhydrite. — On obtient de la même manière le sulfate de cliaux 

 anhydre.. Les cristaux allongés suivant Taxe b ne m'ont pas IViuini des 

 spécimens assez gros pour être mesurés. 



Mélanines iso/no/'p/ics des trois pre/iiie/s si/l/atcs. — Le procédé (le préparation 

 des sulfates cristallisés est avantageux pour la formation de cristaux mixtes. Evidem- 

 ment ces derniers, à cause de leurs faibles dimensions, ne sont pas favorables à l'élude 

 de risoniorpbi>me, mais ils n'en sont pas moins intéressants, si l'on considère que les 

 sulfates de barvte et de strontiane sont, en général, isolés dans la nature, sauf dans la 

 barylo-célestile, minéral relativement rare et mal délini. 



Les cristaux obtenus en évaporant à sec une solution contenant un mélange des 

 deuv sulfates n'ont pas la ménje composUimi ([ue ce dernier et ceux (|iii ont été fournis 

 en dernier lieu iieiivenl être, suivant les cas, non un mélange, mais l'un ou l'autre de 



( ') Les cristaux artiliciels de barjtine et de célestine, ainsi produits, sont plus gros 

 que ceux obtenus par les méthodes employées jus(|u"ici par divers expérimentateurs, 

 et il semble que si, au lieu d'employer loos d'acide sulfurique, quantité maximum 

 utilisée dans mes expériences, on opérait sur une quantité plus considérable do ce 

 solvant, on pourrait avoir d es cristaux encore plus grands. 



